( 999 ) 

 tuants dans les alliages; enfin de rechercher un rapport entre les px'oprits 

 des alliages et celles des mtaux constituants. 



En gnral, les alliages, malgr leur frquent emploi dans les arts, n'ont pas 

 encore t tudis quant leur lasticit. Les coefficients d'lasticit de deux 

 alliages seulement, celui du laiton et celui du mtal de cloche, ont t d- 

 termins par Tredgold , Savart, Bevan et Ardant. La cohsion des alliages , au 

 contraire, a t l'objet de longues sries d'expriences, surtout de la part de 

 Musschembroek et de Karmasch, sans qu'on soit arriv trouver aucune loi 

 gnrale. 



> Les alliages qui ont servi mes expriences ont t prpars, en partie, 

 avec les mtaux purs employs dans mes premires recherches , et , en partie, 

 avec les mtaux les plus purs du commerce. Aprs les avoir suffisamment 

 mls , je les ai brasss plusieurs reprises pendant la fusion , puis couls ; les 

 alliages ductiles ont t tirs, les autres calibrs la lime. Je n'entrerai pas 

 dans les dtails des expriences , absolument semblables celles qui ont t 

 faites sur les mtaux simples; je ferai seulement remarquer que j'ai d ana- 

 lyser chimiquement tous les alliages, quoique j'eusse, pour la plupart, com- 

 bin les mtaux dans les rapports de leurs poids atomiques ou des multiples 

 les plus simples de ces poids. Mais l'ingale oxydation ou la vaporisation 

 partielle d'un constituant avait souvent et considrablement altr ces rap- 

 ports. Quand les alliages taient composs de mtaux dont les poids spci- 

 fiques taient trs-diffrents, ou quand ils offraient des ingalits de couleur 

 ou de mallabilit, j'ai fait l'analyse sur des parties prises aux deux extrmi- 

 ts de la verge coule; par suite de ces analyses, j'ai t oblig de rejeter 

 un assez grand nombre de verges non homognes. * 



11 Mes expriences portent sur 54 alliages binaires et sur 9 alliages ter- 

 naires, parmi lesquels se trouvent aussi la plupart des alliages employs dans 

 les arts, tels que le laiton, le tombac, le mtal des tamtams tremp et non 

 tremp, le bronze, le packfong, l'alliage des caractres typographiques, etc. 

 Ces expriences m'ont conduit aux rsultats suivants : 

 i". Si l'on suppose que toutes les molcules d'un alliage soient la mme 

 distance les unes des autres , quelle que soit leur nature , on trouve que , plus 

 cette moyenne distance est petite, plus le coefficient d'lasticit est grand. 

 On remarque toutefois (juelques exceptions dans la srie de ces alliages; en 

 outre, le produit qcf\ qui est presque constant pour les mtaux simples, 

 varie dans une assez grande tendue, pour les alliages. Il est possible 

 qu'une autre hypothse sur l'arrangement molculaire fasse disparatre ce 

 dsaccord. 



